(20) 

 nairemenl besoin d'abaisser la Icmpéralure deux fois pen- 

 dant vingt-qualre heures ; si , au contraire , il fait froid , ou 

 si l'appareil a une exposition défavorable, un seul abaisse- 

 ment avec de l'eau froide suffit. Je dois ici faire remarquer 

 qu'une chaleur au-dessus de 40 degrés et plus , ne détruirait 

 pas seulement la substance gommeuse, mais altérerait pro- 

 fondément la qualité de la filasse. En règle générale, il est 

 bon et même indispensable d'observer de temps en temps 

 le thermomètre qu'on aura d'abord enfoncé an milieu du 

 las, et de verser de l'eau froide chaque fois que la chaleur 

 tend à s'élever au-dessus de 36 degrés , car la perfection du 

 rouissage dépend en grande partie de l'attention que l'on a 

 d'empêcher que la chaleur ne devienne trop forte. 



Le troisième jour on tire plusieurs tiges du milieu du 

 las, pour examiner si la substance gommo-résincuse est 

 déjà suffisamment décomposée , et si la filasse commence à 

 bien se détacher de la partie ligneuse. On s'en assure en 

 passant une tige entre l'index et le pouce ; si , par ce frot- 

 tement, il s'en détache une substance grisâtre qui salisse 

 fortement les doigts, c'est alors le terme et le signe de la 

 perfection du rouissage, et on doit se hâter d'enlever les 

 débris de la substance gommeuse. A cet effet, on répand 

 sur la couche de paille qui couvre le lin, une couche de 

 cendres de bois de l'épaisseur de 4 à 5 pouces , puis on verse 

 de l'eau en petite quantité et successivement; la potasse 

 contenue dans les cendres dissout et enlève complètement 

 les débris de la substance gommeuse sans endommager la 

 filasse; enfin, après avoir versé encore quelques seaux d'eau, 

 oa tire le lin de la caisse, on le lave dans un ruisseau 

 ou avec de l'eau de pompe, et on le sèche, soit à l'air, soit 

 dans un four à pain doucement échauffé. 



Il est nécessaire de faire remarquer que l'emploi des ceo- 



